16 



• 



J OH. FRIEDR. LUDVV. HA US MANN, 



wenigen Minuten in das Kupfer eindring 



und dasselbe in Halb - Schwefel 



kupfi 



and el 



E 



findet hierbei durchschnittlich ein Zuwachs von 20 



Procent statt, welches mit dem Schwefelgehalte des natiirlichen Kupfergl 



ubereinstimmt 

 men gleicht. 



elch 



auch das Aussere des 



D 



hakig 



Bruch des Kupfi 



kornige Stmetur umgewandelt , und dab 

 liche Absonderung gebildet 

 gegen die Oberflache der 



hat 



camentirten Kupfers vollkom 

 erscheint in eine schuppig 

 ch eine krystallinisch- stang 



mit 



einer rechtwinkeligen Stellung der Stang 



Blech 



Es 



scheinung, als bei der oben beschriebenen Umwandelung des 



sich dabei oft eine ahnliche Er- 



amorphen 



Zuckers in krystallinischen, 

 sich bildet, wodurch sie in 



dass nehmlich in den Blechen eine Absonderung 



Lagen getheilt werd 



d 



R 



zwi 



schen denselben entsteht, welcher die krystallinische Ausbildung der Stang 



an den Enden begiinstig 



Die Dichtigkeit der Verbindung von Kupfer und 



Schwefel ist grosser, als das berechnete Mittel dasselbe ergiebC Wird das 

 specifische Gewicht des Kupfers zu 8,9 , das des Schwefels zu 2 angenommen, 

 so ergiebt sich, 



d 



Kupfi 



20 



das Halb - Schwefelkupfer eine Verbindung von 79,73 

 Schwefel ist, das specifische Gewicht desselben zu 5,236, 



eigenthumliches Gewicht 

 6, das kunstlich dargestellte Halb-Schwefelkupfer nach Karsten sogar 



ogegen der natiirliche krj 



Kupfergl 



em 



ein specifisches Gewicht von 5,9775 besitzt 



. 21. 



Umwandlung von Eisen in Camentstahl 



Wird Stabeisen durch Gluhen 



in einem verschlossenen Raume 



H 



Substanzen 



koh 



in Stahl 



schaften 



deit, wodurch seine physikalischen Eigen 



erne autl'ailende Veranderung erleiden, so geht auch mit seiner Form 



Umanderung 



wo ran 



der 



Bewegung der kleinsten Theile, ohne dass 



ide Aggregatzustand aufgehoben wurde 



kornige oder fadige Textur welche 



zu erkennen ist. Die fein 



d 



Eisen besass. wird 



verwandelt. Krystall 

 Linie und dariiber 



Bliittch 



eine schuppige 



die oft einen Durchmesser von einer 



hab 



durchkreuzen einand 



nach d 



Richtungen ij Mit diesem Ubergang 



verschiedensten 



der Structur des Stabeisens in ein 



1) Vergl. meine Reise durch Skandinavien. IV. S. 234. 



* 



